Intensité 
eff, du courant 
Intensité 
eff. du courant 
OS © © © = N Go & Où O 1 © 
Or or © «1 
S So OO OO Ce NN Co & À © «I © 
Æ © Qt © «I 
©t 
©t 
Champ 
effic. 
76. 
66. 
57. 
47. 
38. 
28 
19. 
£ 
D WAINIHO GEO AIO 
Æ& Où © © 
Champ 
effic. 
76.2 
= NO Co 
Q O0 
QG Æ QE C7 O 1 © © 
DOHONWUIOHSSD 
L'HYSTÉRÉSIS MAGNÉTIQUE 
TABLEAU N° 5. 
Acier à 36 °/, nickel. 
Expérience faite à 15°. 
Champ 
max. 
107. 
94. 
80. 
67. 
D9 
40 
26. 
13. 
9; 
8. 
il 
6. 
Tr & O © jm (oO W O0 Go I 
Fréquence 
1193 
1203 
1208 
1208 
1210 
1204 
1232 
1202 
1218 
1201 
1191 
environ 1200 
TABLEAU N° 6. 
Acier à 45 °/, nickel. 
Expérience faite à 15°. 
Champ 
max 
107. 
Où 
age 
©t 
Co 
D & 
SD © 
= 
Or D 1 D © © Co 
Eee O0 O7 «© to & bo Lo 
1 
Fréquence 
1256 
1244 
1255 
1253 
1249 
1264 
1262 
1275 
1237 
125% 
1255 
1264 
1249 
environ 1250 
Déviation Pertes d'énergie par 
corrigée cycleetcm’energs 
231 X 
145 
140 
137 
156 
151 
125 
115 
85 
15 
5) 
Il 
inappréciable 
225 
219 
217 
208 
197 
180 
136 
20 
n 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
10° 
10° 
10° 
10° 
10? 
10° 
10° 
10° 
10° 
10° 
10° 
Déviation Pertes d'énergiepar 
corrigée cycle et em* en ergs 
110 
107 
103 
99 
9% 
89 
81 
b) 
2 
à peu près !/2 
107 
106 
== 9 Ct © «ar © 
© © 
1O ©t 
[XX X X XX X X X X X XX 
10° 
